Mi! Ueber die Krystallform des Zinnsteins. 253 



Zwillinge sind bei diesem Typus sehr selten. Wenn sie auftreten, 

 haben sie stets die Form, dass an einem grösserem Individuum seitlich 

 ein kleineres ansitzt, eine Ausbildungsweise, die man hie und da auch 

 an englischen Krystallen sehen kann. 



Vielleicht ist es mehr als ein blosser Zufall, dass gerade bei 

 jenem Typus, bei welchem die Zone s e, die die Zwillingsfläche ent- 

 hält, am stärksten hervortritt und fast, ausschliesslich die Endigungen 

 beherrscht, dass gerade bei diesem Typus die Zwillinge so häufig sind, 

 während sie bei anderen Krystallen , bei denen diese Zone anderen 

 Flächen, namentlich der Pyramide z (321) und der Endfläche c Platz 

 macht, so selten sind. 



Spaltbar keit. Die Spaltbarkeit des Zinnsteins ist eine ziemlich 

 unvollkommene; doch sind mehrere Spaltungsrichtungen vorhanden. Am 

 deutlichsten ist die parallel dem verwendeten Prisma a (100); eine 

 zweite minder vollkommene entspricht der Pyramide s (111). Auch 

 parallel der Fläche m (110) erhielt ich Spaltungsflächen, doch wäre es 

 nicht unmöglich, dass dies nur eine Folge des eminent schichtenförmi- 

 gen Baues, also eine Art lamellarer Absonderung sei. Parallel zu 

 e (101), in welcher Richtung gleichfalls eine Spaltbarkeit angegeben wird, 

 erhielt ich keine Spaltflächen; möglich übrigens, dass sie in Spuren 

 vorkommt, da der Grad der Spaltbarkeit beim Zinnstein überhaupt ein 

 sehr variabler ist. Es erübrigt noch auf einen eigenthümlichen Zusam- 

 menhang zwischen der Spaltbarkeit und der Oberflächen-Beschaffenheit 

 des Zinnsteines hinzuweisen. Es zeigt sich nämlich, dass diejenigen 

 Flächen, die in der Richtung eines Blätterdurchganges liegen, stets 

 viel glatter und glänzender sind, als andere Flächen derselben Zone. 

 So ist in der Prismenzone a (100) stets viel vollkommener als m 

 (110). In der Zone s e ist s zwar häufig durch Subindividuen und 

 Vicinalflächen unterbrochen, doch sind diejenigen Flächenstückchen, 

 welche wirklich die Fläche s zeigen, stets stark glänzend , während e 

 immer matter ist, ja häufig so stark gestreift ist, dass es oft kaum 

 einen Schimmer zeigt. 



Nicht immer sind die Krystalle des Zinnsteins so vollkommen, 

 dass sie der Theorie genau entsprechen. Häufig finden sich an den 

 Flächen, namentlich an gewissen Flächen Unvollkommenheiten, Abwei- 

 chungen, die sich dann auch im Resultate der Messung manifestiren. 

 Diese Abweichungen lassen sich in zwei Kategorien bringen: Entweder 

 sind statt der normalen Fläche oder auch neben derselben andere 

 Kry stallflächen vorhanden, deren Indices nur wenig von denen der 

 normalen Fläche sich unterscheiden (Vicinalflächen nach Websky in 

 Verhandlungen der deutschen geologischen Gesellschaft Bd. XV, 

 p. 677); oder zweitens es sind Störungen der Structur vorhanden, die 

 sich dann auch an der Oberfläche in einer entsprechenden Abweichung 

 der Flächen von der normalen Lage offenbaren. 



Was nun die Vicinalflächen des Zinnsteins betrifft, so sind die- 

 selben sehr häufig zu beobachten, namentlich an der Grundpyramide s 

 und dem zugehörigen Prisma m. An den Flächen e (101) und a (100) 



